— 751 — 



Con gradazioni al giallo arancio, al giallo nriiele cupo, al rossiccio, al ver- 

 dastro, sia per tenui diffusioni dì idrocarburi, sia per incipienti passaggi 

 agli stati allotropici indotti nel solfo cristallino dall'aumento di temperatura. 



Lucentezza vitreo-resinosa, traente alla adamantina sulle superficie 

 di frattura recente. Trasparenza perfetta, e perfetta limpidità, in un grande 

 numero di cristalli, anche se voluminosi ed in gruppi. Vi si accompagnano 

 non di raro i colori spettrali^ per dispersione. 



Rifrazione, doppia pos/^zca, orasse. Piano degli assi ottici oo ^^ (010). - 

 Angolo degli assi ottici = 70° . . . 75°. - Linea dell' angolo e. s. oq asse e. 



Indici principali di rifrazione, per lunghezze di onda corrispondenti alle 

 linee B, D, E, H, Frauenhofer, rappresentati dallo Schrauf con i se- 

 guenti valori : 





B. 



D. 



E. 



H. 



a 



1,93651 



1, 95047 



1, 96425 



2, 01704 



S 



2, 02098 



. 2,03832 



2, 05443 



2,11721 



7 



2,22145 



2, 24052 



2, 25875 



2, 32967 



Proprietà termiche: Temp. di fusione = 111°, 15'; di ebullizione 447°; 

 di combustione all'aria =250°. - Calorico spec. =0,203. 



Coefl&C. di dilatazione, nelle tre direzioni delle bisettrici degli angoli 

 acuto e ottuso degli assi ottici (a, a'), e della normale al piano loro co- 

 mune (a"), a temperature verso 25°: 



a = 0, 00002144 

 a' = 0, 00007138 

 a" = 0, 00008604 



Elettrizzabile negatwamente per confricazione. — Cristalli fragili fino alla 

 friabilità. - Dur. =: 2, nei cristalli puri. - Peso spec. =:2,07 (Tsck). 



Il solfo nativo é solubilissimo, se puro, nel solfuro di carbonio, nella 

 proporzione di 24 p. a 0° ; di 41 p. a 18° ; di circa 95 p. a 38°, e di 181 p. 

 a 55°, temperatura cui bolle la soluzione satura. 



